1902 Bericht vom 31. Juli. A. Rosiwal. 239 



das für einen Vortheil zur Erlangung richtiger Durchschnittswerte bei 

 Körpern, die nicht gleichmassig massige Struktur besitzen. 



Je zehn Kreisbewegungen mit dem Probekörper erfordern 20 

 bis 30 Secunden Zeitaufwand. Nach je zehn solcher aufeinander- 

 folgender Touren wird der Probekörper abgesetzt, das durch die 

 Bewegung auf der Reibfläche ausgebreitete Schleifpulver wieder mit 

 Hilfe eines Pinsels gleichmässig auf den 60 cm-Kreis gestrichen und 

 eine neuerliche Folge von zehn Touren gemacht und so fort, bis alle 

 100 Touren absolvirt sind. Die nach der Abstäubung vorgenommene 

 Wägung der Probe gibt den Gewichtsverlust pro 100 Touren 

 als Erhebungsmass für den Grad der Abnützbarkeit. Dasselbe wird 

 mit Hilfe der Dichte auf den Volumen Verlust umgerechnet, dem 

 ja die Abnützbarkeit direct proportional ist. 



B. Bestimmung des Baus c h i n g e r's c h e n Ab n ü t z u n g s- 

 wertes mit Hilfe der vereinfachten Methode. 



Lässt man den Grundeinwand gegen die Bauschinger'sche 

 Methode zunächst unberücksichtigt und nimmt man an, dass die nach 

 beiden Methoden zur Anwendung gelangenden Schmirgelsorten, in 

 ausreichender Quantität beschafft, wenigstens in dieser Lieferung je 

 im selben Fasse von gleichbleibender, abnützender Qualität bleiben, 

 so lässt sich durch Parallelversuche nach beiden Methode n 

 auf empirischem Wege leicht jene Verhältniszahl finden, welche 

 die Umrechnung der nach der vereinfachten Methode gefundenen Ab- 

 nützungswerte auf die durch den Bauschinger'schen Apparat durch 

 200 Umdrehungen seiner Scheibe bewirkte Abnützungsgrosse gestattet. 



Hiezu konnte ich bei der Ausarbeitung der geschilderten Methode 

 vor Jahren zunächst zwei Angaben aus der einschlägigen Literatur 

 benützen. 



1. Durch die Güte des verewigten Professors Bauschin ger 

 war ich seinerzeit zur Abführung meiner Härtebestimmungen in den 

 Besitz einiger Probestücke kleineren Formats seines als „Normalstein" 

 bezeichneten Granites von Nabburg (Bayern) gelangt, dessen Abnütz- 

 barkeit in der erwähnten Publication Baus c hing er's für trockenen 

 Abschliff bei 200 Touren 3 - 7 bis 4*3 cm 3 , im Mittel also 4-0 cm A beträgt. 



Nun ergab das neue Verfahren : 



Fläche des Probekörpers: 16-35 cm 2 , 



Beschickung für 100 Touren : 16 35 X - 4 = 0'54 g Schmirgel grob, 



Belastung der Probe: 1635 X 04 = 1*635%. 



Gewichtsverluste Gewichtsverluste pro 



gewogen 49 cm* Abmitzungsfläche ') 



Erste 100 Touren . . . . 0*54 # 162 g 



zweite 100 „ .... 0-57 g 1*7 1 g 



dritte 100 „ .... 0-48 g V44g 



vierte 100 „ .... 0-52 g 1-56 # 



Mittel . . 053 g 6*33 : 4 = 1-582 g 



1 ) Gefunden aus den gewogenen Gewichtsverlusten durch Multiplication mit 

 dein Flächenverhältnis 49 cm*: 16*35 cm*. 



